1918. No. r. DIE SULFID:SISIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 
LIE 
— Eventuelles Auftreten von Kupferoxyd (oder Oxydul) in Silikatver- 
bindung wáre aus allgemeinen chemischen Rücksichten vorzugsweise in 
sauren Schlacken zu erwarten. — Um die in solchen Schlacken auskry- 
stallisierten Mineralien auf einen eventuellen Gehalt von Kupfer in Silikat- 
verbindung zu prüfen, habe ich einige Untersuchungen ausgeführt. 
A. Wir besprechen zuerst eine relativ grobkrystalline Glimmerschlacke 
von Kafveltorp (in Schweden), von der Zusammensetzung: ! 
Analyse Nr. 66. 
SION AL Clem a ems Oy 
NOTE EN PEN oo, 
ReOM VELA. TU ae 8—11 „ 
(Cao) UI MS dp No Tasty 
Ma E Nu dre Drs DUI, 
ZONE I eM eru mE UM 
RO) ea ep PE RENE MS Are 
Nasa Se aes Kann 
CURE el Aerzte 1 
Sh bee ep SS te fee) Senile: 
Dabei ein wenig Fluor (). 
Die Biotitblättchen, die parallel der Basis eine Breite bis 5 à 6 mm. 
erreichen, betragen ro à 14 9/ der ganzen Schlackenmasse. 
Von grob-gestofsenem Schlackenpulver wurden die Glimmerblättchen 
mittels der Gleitmethode (auf glattem Papier) isoliert. Nach langdauernden 
und wiederholten Gleitungen gelang es, ein reines oder beinahe reines 
Material von Glimmer (Biotit) zu erhalten, ohne oder nur mit einer mini- 
malen Beimischung von Glas und dabei, wie die nachfolgende Analyse 
ergab, gánzlich ohne anhaftende Steinkügelchen. 
Die Glimmerblättchen zeigen unregelmäßige Einschlüsse von Glas und 
außerdem einigermaßen regelmäßige, beinahe geradlinige, äußerst dünne, 
parallel (oor) eingebettete Einschlüsse von einer schwarzen, undurchsichtigen 
Substanz, die sich als FeS ergibt (Fig. 44). 
Um diese letzteren Einschlüsse soweit möglich zu entfernen, wurden 
die mechanisch isolierten Glimmerblättchen zuerst äußerst fein gepulvert, 
dann die Einwäge (3.5867 gr.) mit konzentrischer Salpeter-Salzsäure 
(40 cm’, 1HCI : 3HNO,) eine halbe Stunde gekocht, wodurch auch etwas 
Glimmer angegriffen wurde (Rest 2.1613 gr.; aufgelóst wurde somit ziem- 
lich genau 40 °/, der ganzen Glimmermasse). Die zwei Portionen, nämlich 
das in Salpeter-Salzsäure Aufgelóste und das nicht Aufgelóste, wurden (die 
letztere nach Aufschliefsen in Soda mit ganz wenig Salpeter) auf S und Cu 
1 Siehe die Analysen Nr. 116— 120 in Silikatschmelzlös. I, 1093. 
Der gleichzeitig gefallene Kupferstein enthielt ca. 17 0/5 Cu. 
Siehe auch eine besondere Abhandlung von mir in Gesellsch. d. Wiss. zu Kristiania 
1887, No. 6, S. 19 und Fig. r. 
